1779* Jul. Aug. Seph 2oy 
och flat yta, dock uran glans och af (Vart fårg. 
Kunde af Vitnois-fpiritus ej mårkeligen an- 
gripas. 
8) t anfeende til det ftarka glas, fom erhål- 
les af compofitionen til det få kallade Vitrum fu- 
fibile, fom befkrifves under Nioj, forioktes at 
med en mindre koftfam blandning, gora det me- 
ra låttfmält. Således togs Vit rum fufibile z de- 
lar, fom blandades väl med en del bly-glas eller 
mönja , och fmältes uti digel , under J timas på- 
blasning, til et flytande, gult glas, fom dock 
ti! en del blef grotigt och haiffrnålt. Det fly- 
tande glafet utnälldt ^ pulveriferadt och fin rif- 
vet med vatten, famt ofvergutei pä Koppar, 
kunde ej bringas til flytnihg uti Prober-ugn, 
och uti ftarkare hetta för bläffc ville ej glafera 
il g 5 förr ån Kopparen började fmalta , men på 
Järn gaf det hård och jämn glafur, utan blåfor. 
r>) N:o 1, 4 delar, med Bly- eller Silfver» 
gikt | del, blandadt, fmålte uti digel for bläft 
på f minuter, och flöt fom vatten. Luk- 
tade af fvatvel-fyra under fmåltningen , och gaf 
paiile-fårgadt , opaft glas, fom efter vanlighe- 
ten fin-nfvet och ofvergutit på koppar* (kål, flöt 
jämnt och flått , famt täckte ytan, utan biåddror 
och var nåftan härdad af alla-; men fordrade ftar- 
kare hetta för b låder, och kunde ej bringas til 
fmåitning uti Prober-ugn. Behöll fin paille- 
gula färg utan glans, och ftod båttre emot fy- 
ror, ån vanlig K ru k m a k are- g ! afur . 
io) Krukmakares lä kallade Hvitbly, fom bru- 
kas til glafur pä hvit grund, och är med falt 
fammanfmålt til hvit opac Emaille, af 4 delar 
O 5 ' Bly 
